特集

ポーラスマテリアルズ

無機系および有機無機ハイブリッド多孔質材料の研究開発動向
京都大学大学院

中 西理学研究科

和 樹

Trends in the development of inorganic and organic―inorganic hybrid
porous materials
Kazuki Nakanishi
Graduate School of Science，Kyoto University

はじめに
Corning 社の商標 Vycor として知ら れ る，アルカリホウケイ酸ガラスの相分離に基づく多孔質ガラスの発明から８０余年が流れた。４０年発見が報告されている。材料の作製手法，化学組成や構成単位，および有望な用途から見た，主に国内の研究について以下に概観する。

無機系多孔質材料

ほど遅れて始まった液相法（主にゾル−ゲル熔融ガラスの相分離による多孔質ガラスは，法）では，固化して得られる緻密ガラスへの中ホストそのものとしては成熟しているが，ドー間生成物がほとんどの場合多孔体であり，そのプされる分子やイオンによる機能化の試みは続発展の過程で多くの多孔構造制御法と機能発現けられており，光触媒やプロトン伝導特性をもの可能性を開拓してきた。本誌では２００８年につ機能物質の担体として，高比表面積と光透過「多孔質ガラスの機能化」と題して，研究開発性を利用した報告がある。矢澤らは，シリカ表の最先端を数名の研究者にご紹介頂いたが，今面へのアルミナあるいはチタニアの被覆によ

回は主にそれ以降の，また今後発展が期待されり，プロトン伝導性，光触媒性能にどのようなる話題を中心に執筆を頂いた。均質な非晶質の影響が生じうるかを調べている［１―２］。チタニア

みならず，結晶質あるいはナノ構造体との様々被覆された多孔質ガラスでは，可視光透過率のなスケールにおける複合や局所界面を含む微細高い多孔質ガラスの方が不透明なアルミナ担体構造制御によって，物性・機能の向上や新規なより光触媒活性に優れ，またチタニア被覆手法については液相法よりも CVD が高い活性を示〒６０６―８５０２ 京都市左京区北白川追分町
TEL ０７５―７５３―２９２５FAX ０７５―７５３―２９２５
E―mail : kazuki@kuchem．
kyoto―u．
ac．
jp４した［３］。
他方，重合誘起相分離を伴う液相法では Vycor ガラスよりも大きい細孔をもつ多孔質が得NEW GLASS Vol．
３１ No．
１１７ ２０１６

られ，透光性は失われるが液体の輸送特性は向上する。反応系内で迅速に pH を変化させるエ

有機無機ハイブリッド系多孔質材料

ポキシドの反応［４］に基づいて，前駆体物質はアポリメチルシルセスキオキサン組成で得られルコキシドのみならず金属塩も広く用いられる

る常圧乾燥による低密度ゲル−エアロゲル様キようになり，幅広いセラミックス組成においてセロゲル［１５］については，金森らによる本号記事構造の制御された多孔体が作製できるようになを参照されたい。また同様の組成で，階層的多［５］［６］った。アルミナ ，酸化鉄系 をはじめとして，孔構造をもつモノリス状多孔体の作製も可能と［７］，リン酸塩［８］等，微層状複水酸化物（LDH）なっている［１６］。非水系のゾル−ゲル過程は，水結晶構造単位を含む複合酸化物組成も広く開拓溶液系では合成しづらい非晶質網目の作製に好された。水酸化物（酸化水酸化物）の析出によ適であるが，最近ではリンケイ酸網目のハイブってゲル化する系では，X 線的には非晶質であリッドにおいてメソ孔の制御に関する報告があることが多いが，シリカ系よりも網目の機械強る［１７］。

度はかなり低く，微結晶の凝集構造が示唆される。また，熱処理を行う雰囲気の制御によっその他の用途て，非酸化物セラミックスへも拡大される他，ハイブリッド系膜のガスバリア性能をフィ水酸化物の状態で有機配位子との表面反応によ

ラー成分によって制御する研究は，蔵岡らにより，MOF 結 晶 へ の 転 化 も 可 能 と な っ て いって進められている。キトサン，LDH，ポリ［９］る 。チタニアナノチューブを高濃度に含むマウレタンなどがバリア性能向上に効果的である

クロ多孔体の水熱条件での作製も報告されていと報告されている［１８］。

る［１０］。

細孔径分布は狭いが並進対称性のない連続し表面修飾による機能化た高屈折率酸化物の構造制御により，多重散乱挙動の制御に基づく光の閉じ込めや，細孔内に表面修飾は，親疎水，イオン交換，配位子な導入した機能物質への高効率な光エネルギー伝どの性質をもつ官能基を結合させる手法であ達やレーザー発振が，村井らにより報告されてり，化学的構造的に安定な多孔体細孔表面の機いる［１９］。

能化に頻用される。イオン交換基では，シランカップリングによってメルカプトアルキル基をおわりに修飾し，鎖長の異なる炭化水素に結合したチ多孔質ガラス・ハイブリッドの構造制御は，オールの細孔内酸化によるスルホン基への転化

マイクロ孔領域からマクロ孔領域へ広がり，材が報告されている［１１］。最近では，ポリシラザン料形態も薄膜・コーティングに限定されなくな［１２］によるシリカ形成 やアルキルポリシラザンに［１３］り，化学組成や複合化手法も多様化している。

よる疎水修飾 も広く知られ，緻密なシリカ

電気伝導性，光・熱物性の制御や，吸着・分離コーティングや，細孔表面の疎水化に有用な手媒体としても広く応用が進むと期待される。

法となっている。新規な表面修飾反応として
は，Si―H 基と水酸基からの脱水素を触媒するボラン化合物を用いて，水酸基をもつ様々な表面の有機シラン化合物による迅速な修飾が報告された［１４］。高効率ながら，常温常圧下で水素発生を伴い数分間で反応が終了するため，今後幅広い応用が期待される。

参考文献
［１］
Minamiyama，S．
et al．，J．Ceram．Soc．Jpn．，
１１８，
１１３１―１１３４，２０１０．
［２］Yazawa，T．et al．，Ceramics International，
３５，
３３２１―３３２５，２００９．
［３］
Araki，
T．
et al．
，J．
Am．
Ceram．
Soc．
，
９３８（１），
１２７―１３１，２０１０．

５

NEW GLASS Vol．
３１ No．
１１７ ２０１６［４］Gash，A．E．et al．，Chem．Mater．，
１３，９９９―１００７，２００１．
［５］Tokudome，Y．et al．，Chem．Mater．，
１９，
３３９３―
３３９８，２００７．
［６］Kido，Y．et al．，Chem ．Mater ．，
２４，２０７１―２０７７，２０１２．
［７］
Tokudome，Y．
et al．
，J．
Mater．
Chem．
A，
１，７７０２―７７０８，２０１３．
［８］Zhu，Y．et al．，New J．Chem．，
３９，２４４４―２４５０，２０１５．
［９］Moitra ，N ．et al ．，Chem ．Commun ．，
５１，３５１１―３５１４，２０１５．
［１０］
Okada，
K．et al．，Chem．Mater．，
２７，
１８８５―１８９１，２０１５．
［１１］Daiko，Y．et al．，J．Phys．Chem．C，
１１３，１８９１―１８９５，２００９．
［１２］
Kozuka，H．
et al．
，
ACS Appl．
Mater．
Interfaces，
５６（１７），
８３２９―８３３６，２０１３．
Mohd Sokri，M．N．et al．，J．Ceram，Soc．
［１３］
Jpn．，
１２３，
７３２―７３８，２０１５［１４］Moitra，N．et al．，J．Am．Chem．Soc．，
１３６（３３），
１１５７０―１１５７３，２０１４．
［１５］Kanamori，K．et al．，Chem．Soc．Rev．，
４０，７５４―
７７０，２０１１．
［１６］Zhu，Y．，et al．，J．Ceram．Soc．Jpn．，
１２３，７７０―
７７８，２０１５．
［１７］Styskalik，A．et al．，J．Mater．Chem．A，
３，７４７７―
７４８７，２０１５．
［１８］
蔵 岡 ほ か，日 本 包 装 学 会 誌，
vol．
２３（２）
，
１３１―
１４０，２０１４； vol ．
２３（６），４３５―４４２，２０１４； vol ．
２４（４），２０９―２１５，２０１５．
［１９］Murai，S．
et al．
，Appl．
Phys．
Lett．
，
９７，０３１１１８―（１―３），
２０１０．